310 Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



auch a. a. 0., dass diese Faser auf dem englischen Markte wegen der 

 nachlässigen Bereitung nicht so geschätzt wird, als sie es verdient. 

 Royle^) hebt auch die Feinheit der Fasern dieses Spinnstoffes hervor 

 und betont, dass der Werth derselben weniger in der Stärke als in der 

 Feinheit der Faser zu suchen ist. 



Der Gambohanf ist von weisslicher Farbe, mit einem Stich ins Grau- 

 gelbe, und glänzt nur wenig. Die Fasern haben eine höchst ungleiche 

 Länge. Die feinsten messen nur einige Centimeter, die gröberen 0,1 bis 

 0,9 m. Die gröberen Fasern haben eine Dicke von 40 — 150 \i. Die 

 feinsten bestehen oft nur aus einzelnen oder wenigen Zellen. 



Die lufttrockene Faser enthält 7,38 Proc. Wasser, mit Wasserdamj^f 

 gesättigt, bei mittlerer Temperatur 14,61 Proc. Wasser. Die Aschen- 

 menge der getrockneten Faser beträgt 2,55 Proc. Die Asche ist kry- 

 stallfrei. 



Mit Jodlüsung befeuchtet, färbt sich jede Faser goldgelb. Auf Zusatz 

 von Schwefelsäure werden die Bastzellen bis auf die innerste Zellwand- 

 schicht unter starker Aufquellung indigoblau gefärbt. Kupferoxydammo- 

 niak löst unter starker Bläuung und nach vorhergegangener starker 

 Aufquellung jede Bastzelle bis auf die innerste Zellwandschicht auf, welche 

 als structurloser gewundener Sack zurückbleibt, häufig auch unter starker 

 Auftreibung jene eigenthümliche spiralige Streifung annimmt, die an den 

 Bastzellen des Hanfes aufgefunden wurde. Schwefelsaures Anilin färbt 

 die Faser nur wenig gelb, Phloroglucin und Salzsäure bringen auch nur 

 schwache Yiolettfärbung hervor, etwa so wie bei gutem Hanf Diese 

 Beobachtungen lehren, dass die Bastzellen des Hihiscus cannahinus nur 

 sehr wenig verholzt sind, und hierdurch erklärt sich auch die Weichheit 

 und Geschmeidigkeit dieses Spinnstoffes, welcher in seiner Güte mehr 

 dem Flachs und den bessern Sorten von Hanf als der Jute an die Seite 

 zu stellen ist. 



Sowohl durch Kalilauge als auch durch Ghromsäure lassen sich die 

 an der Zusammensetzung der Fasern Antheil nehmenden Elementarorgane 

 aus dem Verbände bringen. Man erkennt, dass die feineren Fasern bloss 

 aus Bastzellen bestehen. Die gröberen führen an einer der Aussenflächen, 

 nämlich an jener Seite, die auch am Stengel nach aussen hin gestellt 

 war, parenchymatische dünnwandige, jedoch ziemlich stark verholzte 

 Zellen, die bei der Einwirkung des Kupferoxydammoniaks auf die Faser 

 fast gar nicht angegriffen werden, und bei der Behandlung mit Jod und 

 Schwefelsäure eine braune Farbe annehmen, während, wie schon oben 

 erwähnt wurde, die Bastzellen sich hierbei tief bläuen, und Kupferoxyd- 

 ammoniak diese Zellen auflöst. Schwefelsaures Anilin färbt die Bastzellen 



\] 1. C, p. 237. 



